316 LADISLAUS V. SZATHMÁRY 
Um zu entscheiden, ob sich diese Verbindung künstlich herstellen 
lábt und welche BHigenschaften sie besitzt, bescehlob ich den Gegenstand 
eingehend zu untersuchen. 
Kalziumoxyd lábt sich mit Kieselsüure in jedem beliebigen Ver- 
háltnis zusammenschmelzen, nur mub man den nötigen Hitzegrad 
treffen. Wáhrend Kalziumoxyd und Kieselsüure für sich — wie dies 
aus den Versuchen Moissaws bekannt ist — nur im elektrischen Bogen- 
licht schmelzbar sind, also bei einer Temperatur, welche nach den 
Messungen VIoLLES bei 350070 liegt, besitzen demgegenüber die in 
verschiedenem Verháltnis zusammengesetzten (Gemenge dieser Stoffe 
bedeutend niedrigere Schmelzpunkte. Zu bemerken ist, dab in den 
elektrischen Öfen Kalziumoxyd und Kieselsáure nicht nur gesechmolzen, 
sondern sogar zur Sublimation gebracht werden kann. 
Behufs Darstellung von Wollastonit bereitete ich vor allem voll- 
kommen reines Kalziumoxyd und vollkommen reine Kieselsüure. Kal- 
ziumoxyd verbindet sich, wenn es an der Lufít steht, einesteils mit 
Wasser, anderseits mit Kohlensüure; um dasselbe in einen für die 
Messung geeigneten Zustand zu bringen; setzte ich es in einem Muffel- 
ofen lángere Zeit der Rotglut aus. Ebenso verfuhr ich mit der Kiesel- 
süure, welche so wie sie aus dem Handel bezogen wird, zum Messen 
nicht geeignet ist. 
Von den derart geglühten Kalziumoxyd- und Kieselsüurepulvern 
hatte ich nun der Formel (/aOSzO, entsprechende Mengen abgewogen 
und in einer Reibschale gut vermischt. Das Pulvergemenge wurde dann 
in einem für diesen Zweck geeigneten Magnesiatiegel in den DEvirLEsehen 
Ofen eingeführt. Meine Experimente wurden nümliech in einem mit 
Koks geheizten DEvirtEsehen Ofen ausgeführt, in welchem bei genü- 
gender Luftzufuhr auch der 30-ste SEGERsche Kegel schmilzt, was schon 
auf eine Temperatur von 173070 hindeutet. Bei dieser Hitze schmilzt 
das Pulvergemenge nach kurzer Zeit und im Tiegel bleibt eine weiBPe, 
sehr harte Masse zurück. Das Produkt ist immer kristalliniseh, doch 
ist die gute Ausbildung der Kristallíláchen stets davon abhüngig, ob 
die Abkühlung rasch oder langsam erfolgte. Bei rascher Abkühlung 
sind die Kristallfláchen klein, jedoch mit unbewaffnetem Auge gut sicht- 
bar, bei sehr langsamer Abkühlung bilden sich auch gröBere, bis zu 
3—5 mm groBe Kristalle. Das spezifiische Gewicht des auf diese Weise 
dargestellten Wollastonit war 2901 bei 1897C€, also nur um eine Kleinig- 
keit gröBer, als der Wert, den ich an dem natürlichen Wollastonit zu 
bestimmen Gelegenheit hatte. Seine Hürte übertraf die des Ouarzes 
wührend der Hüártegrad des natürlichen Wollastonit zwischen Fluorit und 
Apatit liegt. Diese Tatsache findet jedenfalls in den  verschiedenen 
Umstüánden der Entstehung ihre Erklürung. Das Schmelzungsprodukt 
